日本産業規格（鉄鋼）の一覧
JIS G 0XXX

| 規格番号 | 名称 | 制定・改正・廃止 | 対応国際規格 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JIS G 0201 | 鉄鋼用語（熱処理） | 制定 1969年10月1日 改正 1987年11月1日 改正 2000年3月20日 | ISO 4885:1996 |  |
| JIS G 0202 | 鉄鋼用語（試験） | 制定 1987年3月1日 |  |  |
| JIS G 0203 | 鉄鋼用語（製品及び品質） | 制定 1984年10月1日 改正 2000年11月20日 |  |  |
| JIS G 0204 | 鉄鋼用語（鋼製品の分類及び定義） | 制定 2000年11月20日 | ISO 6929:1987 |  |
| JIS G 0301 | 銑鉄の試験並びに検査の通則 | 廃止 1954年12月18日 |  |  |
| JIS G 0302 | フェロアロイの分析試験・検査の通則 | 廃止 1966年11月1日 |  |  |
| JIS G 0303 | 鋼材の検査通則 | 制定 1951年2月2日 改正 1972年1月1日 改正 2000年2月20日 |  |  |
| JIS G 0304 | 鋼管の試験並びに検査通則 | 廃止 1957年10月30日 |  |  |
| JIS G 0305 | 鋼線の試験及び検査の通則 | 廃止 1962年3月1日 |  |  |
| JIS G 0306 | 鍛鋼品の製造、試験及び検査の通則 | 制定 1975年3月1日 改正 1978年4月1日 改正 1988年8月1日 |  |  |
| JIS G 0307 | 鋳鋼品の製造、試験及び検査の通則 | 制定 1989年9月1日 改正 1998年12月20日 | ISO 4990:1986 |  |
| JIS G 0320 | 鋼材の溶鋼分析方法 | 制定 2004年2月20日 |  |  |
| JIS G 0321 | 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値 | 制定 1966年9月1日 改正 2002年1月20日 改正 2005年9月20日 |  |  |
| JIS G 0404 | 鋼材の一般受渡し条件 | 制定 1999年1月20日 改正 2005年3月20日 | ISO 404:1992 |  |
| JIS G 0405 | バネ用丸鋼の寸法及び重量 | 廃止 1959年12月1日 |  |  |
| JIS G 0406 | バネ用平鋼の寸法及び重量 | 廃止 1959年12月1日 |  |  |
| JIS G 0415 | 鋼及び鋼製品 - 検査文書 | 制定 1999年1月20日 | ISO 10474:1991 |  |
| JIS G 0416 | 鋼及び鋼製品 - 機械試験用供試材及び試験片の採取位置並びに調製 | 制定 1999年1月20日 改正 2006年6月20日 | ISO 377:1997 |  |
| JIS G 0417 | 鉄及び鋼 - 化学成分定量用試料の採取及び調製 | 制定 1999年12月20日 | ISO 14284:1996 |  |
| JIS G 0431 | 鉄鋼製品の非破壊試験技術者の資格及び認証 | 制定 2001年4月20日 | ISO 11484:1994 |  |
| JIS G 0501 | 一般用鋼管・高圧用鋼管及び高温高圧用鋼管の標準寸法及び標準重量 | 廃止 1955年2月12日 |  |  |
| JIS G 0502 | ボイラ用鋼管・機関車ボイラ用鋼管及び化学工業用鋼管の標準寸法及び標準重量 | 廃止 1955年2月12日 |  |  |
| JIS G 0511 | 金属及び合金の逆U曲げ試験片を用いた応力腐食割れ試験方法 | 制定 2006年6月20日 |  |  |
| JIS G 0551 | 鋼 - 結晶粒度の顕微鏡試験方法 | 制定 1956年1月19日 改正 1977年8月1日 改正 1998年2月20日 改正 2005年1月20日 | ISO 643:2003 |  |
| JIS G 0552 | 鋼のフェライト結晶粒度試験方法 | 制定 1957年9月18日 改正 1977年8月1日 改正 1998年2月20日 廃止 2005年1月20日 |  |  |
| JIS G 0553 | 鋼のマクロ組織試験方法 | 制定 1958年4月26日 改正 1977年8月1日 改正 1983年11月1日 改正 1996年10月20日 改正 2008年3月20日 | ISO 4969:1980 |  |
| JIS G 0555 | 鋼の非金属介在物の顕微鏡試験方法 | 制定 1956年12月15日 改正 1977年8月1日 改正 1998年12月20日 改正 2003年6月20日 | ISO 4967:1998 |  |
| JIS G 0556 | 鋼の地きずの肉眼試験方法 | 制定 1956年5月25日 改正 1977年8月1日 改正 1998年12月20日 | ISO 3763:1976 |  |
| JIS G 0557 | 鋼の浸炭硬化層深さ測定方法 | 制定 1965年7月1日 改正 1977年8月1日 改正 1996年6月1日 改正 2006年2月20日 | ISO 2639:2003 |  |
| JIS G 0558 | 鋼の脱炭層深さ測定方法 | 制定 1966年1月1日 改正 1977年8月1日 改正 1998年2月20日 改正 2007年8月20日 | ISO 3887:2003 |  |
| JIS G 0559 | 鋼の炎焼入及び高周波焼入硬化層深さ測定方法 | 制定 1967年2月1日 改正 1977年8月1日 改正 1996年6月1日 改正 2008年2月20日 | ISO 3754:1976 |  |
| JIS G 0560 | 鋼のサルファプリント試験方法 | 制定 1969年3月1日 改正 1980年1月1日 改正 1983年11月1日 改正 1998年2月20日 | ISO 4968:1979 |  |
| JIS G 0561 | 鋼の焼入性試験方法（一端焼入方法） | 制定 1956年1月19日 改正 1965年3月1日 改正 1977年8月1日 改正 1983年11月1日 改正 1998年12月20日 改正 2006年2月20日 | ISO 642:1999 |  |
| JIS G 0562 | 鉄鋼の窒化層深さ測定方法 | 制定 1993年3月1日 |  |  |
| JIS G 0563 | 鉄鋼の窒化層表面硬さ測定方法 | 制定 1993年3月1日 |  |  |
| JIS G 0564 | 金属材料 - 平面ひずみ破壊じん（靱）性試験方法 | 制定 1999年12月20日 | ISO 12737:1996 |  |
| JIS G 0565 | 鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分類 | 制定 1960年3月1日 改正 1974年11月1日 改正 1982年3月1日 改正 1992年3月1日 廃止 2007年1月20日 |  |  |
| JIS G 0566 | 鋼の火花試験方法 | 制定 1966年7月1日 改正 1980年1月1日 |  |  |
| JIS G 0567 | 鉄鋼材料及び耐熱合金の高温引張試験方法 | 制定 1966年12月1日 改正 1976年3月1日 改正 1978年3月1日 改正 1993年6月1日 改正 1998年12月20日 | ISO 783:1989 |  |
| JIS G 0568 | 鋼の貫通コイル法による渦流探傷試験方法 | 制定 1974年11月1日 改正 1982年3月1日 改正 1993年2月1日 改正 2006年2月20日 | ISO 9304:1989 |  |
| JIS G 0571 | ステンレス鋼のしゅう酸エッチング試験方法 | 制定 1970年1月1日 改正 1980年1月1日 改正 2003年3月20日 |  |  |
| JIS G 0572 | ステンレス鋼の硫酸・硫酸第二鉄腐食試験方法 | 制定 1970年1月1日 改正 1980年1月1日 改正 1984年12月1日 改正 2006年6月20日 | ISO 3651-2:1998 |  |
| JIS G 0573 | ステンレス鋼の65%硝酸腐食試験方法 | 制定 1970年1月1日 改正 1980年1月1日 改正 1999年3月20日 | ISO 3651-1:1998 |  |
| JIS G 0574 | ステンレス鋼の硝酸・ふっ化水素酸腐食試験方法 | 制定 1970年1月1日 改正 1980年1月1日 廃止 2004年3月20日 |  |  |
| JIS G 0575 | ステンレス鋼の硫酸・硫酸銅腐食試験方法 | 制定 1970年1月1日 改正 1980年1月1日 改正 1999年3月20日 | ISO 3651-2:1998 |  |
| JIS G 0576 | ステンレス鋼の応力腐食割れ試験方法 | 制定 1975年11月1日 改正 2001年4月20日 |  |  |
| JIS G 0577 | ステンレス鋼の孔食電位測定方法 | 制定 1981年3月1日 改正 2005年11月21日 |  |  |
| JIS G 0578 | ステンレス鋼の塩化第二鉄腐食試験方法 | 制定 1981年12月1日 改正 2000年6月20日 |  |  |
| JIS G 0579 | ステンレス鋼のアノード分極曲線測定方法 | 制定 1983年3月1日 改正 2007年1月20日 |  |  |
| JIS G 0580 | ステンレス鋼の電気化学的再活性化率の測定方法 | 制定 1986年2月1日 改正 2003年3月20日 |  |  |
| JIS G 0581 | 鋳鋼品の放射線透過試験方法 | 制定 1968年7月1日 改正 1984年10月1日 改正 1999年10月20日 | ISO 5579:1985 |  |
| JIS G 0582 | 鋼管の超音波探傷検査方法 | 制定 1978年3月1日 改正 1990年2月1日 改正 1998年12月20日 改正 2004年3月20日 | ISO 10332:1994 ISO 9303:1989 ISO 9764:1989 |  |
| JIS G 0583 | 鋼管の貫通コイル法による渦流探傷検査方法 | 制定 1978年3月1日 改正 2000年3月20日 改正 2004年3月20日 | ISO 9302:1994 ISO 9304:1989 |  |
| JIS G 0584 | アーク溶接鋼管の超音波探傷検査方法 | 制定 1983年3月1日 改正 1990年2月1日 改正 1998年2月20日 改正 2004年3月20日 | ISO 9765:1990 |  |
| JIS G 0585 | 鋳鋼品の放射線透過検査 | 制定 2002年3月20日 | ISO 4993:1987 |  |
| JIS G 0587 | 炭素鋼鍛鋼品及び低合金鋼鍛鋼品の超音波探傷試験方法 | 制定 1987年11月1日 改正 1995年7月1日 改正 2007年1月20日 |  |  |
| JIS G 0588 | 鋳鋼品鋳肌の外観試験方法及び等級分類 | 制定 1995年11月1日 |  |  |
| JIS G 0590 | ステンレス鋼の臨界孔食温度測定方法 | 制定 2005年12月20日 |  |  |
| JIS G 0591 | ステンレス鋼の硫酸腐食試験方法 | 制定 1970年1月1日 改正 1980年1月1日 改正 2000年6月20日 |  |  |
| JIS G 0592 | ステンレス鋼の腐食すきま再不動態化電位測定方法 | 制定 2002年5月20日 |  |  |
| JIS G 0593 | 水処理剤の腐食及びスケール防止評価試験方法 | 制定 2002年5月20日 |  |  |
| JIS G 0594 | 無機被覆鋼板のサイクル腐食促進試験方法 | 制定 2004年3月20日 | ISO/DIS 16151:2002 |  |
| JIS G 0595 | ステンレス鋼の表面さび発生程度評価方法 | 制定 2004年9月20日 |  |  |
| JIS G 0601 | クラッド鋼の試験方法 | 制定 1977年3月1日 改正 1982年3月1日 改正 1989年5月1日 改正 2002年6月20日 |  |  |
| JIS G 0602 | 制振鋼板の振動減衰特性試験方法 | 制定 1993年12月1日 |  |  |
| JIS G 0701 | 鋼材鍛錬作業の鍛錬成形比の表わし方 | 制定 1957年6月28日 |  |  |
| JIS G 0702 | 連続鋼材加熱炉の熱勘定方式 | 制定 1961年2月1日 改正 1977年8月1日 改正 1995年3月1日 |  |  |
| JIS G 0703 | アーク炉の熱勘定方式 | 制定 1961年2月1日 改正 1977年8月1日 改正 1995年3月1日 |  |  |
| JIS G 0704 | 平炉の熱勘定方式 | 廃止 1980年3月1日 |  |  |
| JIS G 0801 | 圧力容器用鋼板の超音波探傷検査方法 | 制定 1974年11月1日 改正 1993年6月1日 |  |  |
| JIS G 0802 | ステンレス鋼板の超音波探傷検査方法 | 制定 1998年7月20日 |  |  |
| JIS G 0901 | 建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類と判定基準 | 制定 1983年3月1日 改正 1992年11月1日 |  |  |